ЭСБЕ/Мочка льна
Мочка льна. — В дополнение к ст. Лен (см.) здесь описывается М. по американскому способу. Еще в 1883 г. Г. Р. Гетце, директор одной из льнопрядилен Владимирской губ., устроил льнодельню с применением М. по американскому способу. В последние годы м-ство земледелия и госуд. имуществ стало заботиться о большем распространении этого способа в наших льноводных районах, рассылая по различным местностям своих инструкторов. Мочило устраивают или ниже запруды, или рядом с искусственной копанью, где вода отстаивается: вода, идущая для М., должна быть мягкая, без примеси железа, кислот, серы и т. п. Выкопав четырехугольную яму, ее обшивают досками, а промежутки заполняют синей, зеленоватой или серой глиной, благодаря чему мочимая треста будет защищена от вредного влияния железистого или известкового грунта. При М., по данному способу, необходимо воду, по мере надобности, впускать и выпускать из мочила, поэтому место, где выкапывают мочило, выбирают с небольшим скатом; между копанью (или запрудой) и мочилом прокладывают сосновую сверленую трубу, конец которой в запруде помещают в особый ящик, чтобы вода не засорялась. Другой конец трубы лежит на дне мочила, причем отверстие последней забивают деревянной втулкой; впускают же воду через другое отверстие — на верхней стороне трубы, которое затыкается длинной, выше предполагаемого уровня воды в мочиле, затычкой. Грязная вода из мочил отводится так же, с помощью деревянных труб, в пруд или особое вместилище, откуда ее можно брать для поливки на поля. М. производить лучше всего в теплое время, в промежутки между маем и сентябрем, след., мочат лен, собранный в предыдущее лето. Очистив тщательно мочило, кладут в него снопы тресты, причем устанавливают плотно, рядом по длине мочила, с небольшим наклоном к стене; первый ряд ставят на комли, второй комлями вверх, третий опять на комли, и т. п. Снопы покрывают рогожами, затем настилают доски, а на них бревна, концы которых заходят под выступы брусьев мочила. Впускают воды в мочило столько, чтобы она стояла вершка на два-четыре выше поверхности тресты. Вода, пройдя через слой льна, выходит на поверхность загрязненной, иногда даже почти черной. Ее держат в мочиле, смотря по сухости тресты и темп. воды от 24 до 48 час. Повышение температуры в этот первый период М. замечается редко, отделение же пузырьков бывает только при жаркой и сухой погоде. Выпустив затем воду, снопы снова утрамбовывают и пустоты закладывают. Во второй период — самонагревания, состоящий в выдерживании льна в мочиле без воды и продолжающийся 36 — 60 ч., требуется много навыка и опытности, так как стоит лишь впустить воду раньше, чем следует, и волокно получится жесткое и немасленистое, а если позднее, то выйдет слабым, хотя и шелковистым. Поэтому необходимо с самого начала нагревания льна, которое происходит при этом, делать пробы через полчаса и даже еще чаще. Проба заключается в испытании, сжиманием в ладони, мягкости и липкости стеблей и степени отделения слизи. Третий период М. начинается с наполнением мочила второй раз водой, которая, несколько нагревшись, остается все время почти при той же температуре. По мере хода брожения, количество выделяющихся пузырьков все более и более увеличивается. С изменением процесса из кислого на гнилостный, пузырьки исчезают, появляется неприятный запах. Прежде, нежели «мертвый» лен опустится на дно, спускают воду, чем и заканчивается процесс вымочки. О признаках спелости см. в указанных ниже источниках, но для окончательного испытания прибегают к самой надежной пробе, а именно — полной обработке пучка, вынутого из мочила. Если все пробы покажут спелость волокна, то ему дают «отдохнуть» в течение 2 — 4 суток и даже меньше, причем, в случае перегревания волокна, следует прибавить свежей воды. Хорошо вымоченная треста имеет желтый или зеленовато-желтый цвет, тогда как белый служит признаком перемочки. При обыкновенном способе мочки, тресту вынимают раньше, нежели она поспеет, почему она «доходит» уже на стлище. При описываемом же способе имеют в виду только «отбелку». Выбрав место сухое, закрытое от ветров и, если возможно, с небольшим уклоном к югу, расстилают тресту уступами. Для окончательной отбелки требуется 6 — 7 дней, но дня через 2 — 4 следует перевернуть. После ее безусловно полной просушки складывают в сарай, по крайней мере, на месяц, по истечении которого приступают к мятью, так как треста свежевысушенная бывает очень хрупка и дает малый выход волокна. Описанный способ требует меньше, чем другие, времени, дает волокно высшего качества с большим процентом выхода и ставит льнодела в меньшую зависимость от климатических и других, лежащих вне сил человека факторов. Не так давно в Ирландии был предложен способ, представляющий собой попытку соединить в одной мочке преимущества только что описанного способа и преимущества мочки в проточной воде. Мочило разделяется на две половины неполной перегородкой. В нижней части, непосредственно под перегородкой, находится впускное отверстие, выпускное же сделано в дне мочила. Снопы льна укладываются как при М. по американскому способу. Затем регулируют движение воды определенной небольшой скорости, желтая густая жидкость, состоящая из продуктов брожения и легко растворимых в воде веществ, медленно опускается вниз и уходит в выпускное отверстие. На место этой жидкости постепенно поднимается вверх, в виде мелких струек, чистая вода. Таким образом получается постоянная смена продуктов брожения и чистой воды; от быстроты этого движения, конечно, зависит и температура, образующаяся во время брожения льняных стеблей.

См. Н. Рыбкин, «Льнообделочное заведение бельгийского типа во Владимирской губ.» («Труды Имп. Вольного Экономического Общества», 1884, т. I и II); ст. П. В. Копосов, по обработке льна и торговле им («Сельское Хозяйство и Лесоводство», 1889, т. II) и по льноводному делу (там же, 1890, т. III); Ф. Н. Королев, «Летняя М. льна» ("Прогрессивное Сельское Хозяйство ", №№ 33, 34 и 35) и руководство «Льноводство»; Н. Мясников, «М. льна по американскому способу» («Деревня», 1896, №№ 10 и 11).

.

ЭСБЕ:Технология